C. Doelteiy Ueber die künstliche Darstellung einiger Zeolitke. 135 



Auch hier erhält man eine, wenngleich auch weniger deut- 

 liche doch unverkennbare Neubildung, die u. d. M. sich als 

 Natrolith herausstellt, und der eben erwähnten gleich ist : auch 

 diese löschen gerade aus, und sind als dünne Prismen aus- 

 gebildet, oft mit der Pyramide als Endflächen versehen. 



3. Wenn der Natrolith sich, wie wir es als wahrschein- 

 lich ansehen können, schreiben lässt 



Na 2 Al 2 Si ä 8 + Si(OH) 4 



so sollte man glauben, dass sich aus Nephelin auch Natrolith 

 durch Hinzufügung von Kieselsäure bilden könne. Ein in 

 dieser Absicht unternommener Versuch, bei dem bei einer Tem- 

 peratur bis zu 300° fein gepulverter Nephelin mit frisch ge- 

 fällter Kieselsäure in kohlensäurehaltigem Wasser erhitzt wor- 

 den war, gab kein günstiges Resultat, wohl schon desshalb, 

 weil der Nephelin nur bei dieser höheren Temperatur auf- 

 gelöst wird, hier aber die Bildung des Natrolithes schwer 

 möglich erscheint. 



4. Da Nephelin in Phonolithen und anderen Gesteinen 

 sich zu Natrolith umsetzt, so wurde der Versuch gemacht, 

 durch kohlensaures Alkali und Kohlensäure in geschlossenem 

 Gefässe bei ca. 200° zu zersetzen. Das Resultat war insofern 

 kein sehr günstiges, als der grösste Theil des Nephelin un- 

 zersetzt blieb, unter den vorhandenen Neubildungen wurde 

 vor Allem wieder der Analcim in deutlichen Ikositetra erlern 

 constatirt, daneben fanden sich gerade auslöschende, dünne 

 Prismen, welche allerdings wahrscheinlich dem Natrolith an- 

 gehören dürften. 



Skolezit. 



Der Skolezit lässt sich theoretisch von Anorthit durch 

 Zusatz von Wasser und Kieselsäure ableiten. Umgekehrt 

 muss sich durch Schmelzen des Skolezits Anorthit ergeben. 

 Dies ist auch thatsächlich der Fall. Schmilzt man Skolezit 

 (von Island) und lässt langsam abkühlen, so erhält man ein 

 weisses Product, welches nicht vollkommen krystallinisch ist. 

 aber wohl zum allergrössten Theil aus Anorthitkry ställchen 

 besteht, Es sind polysynthetische Zwillinge mit grosser Aus- 

 löschungsschiefe. 



Der Rest besteht aus nicht krystallisirter Kieselsäure. 

 Spec. Gew. der Schmelze 2.677. 



